Pemanfaatan Tanah  L i a t Bakar pada Situs Blandongan dan Candi Jiwa, di Kompleks Situs Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
(Studi Bahan Baku Berdasarkan Analisis Laboratorium)

## Ni Komang Ayu Astiti
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (The National Research and Development Centre of Archaeology)
A B S T R A K . Situs Batujaya yang terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Kerawang, Provinsi  J a w a Barat, merupakan sebuah kompleks percandian yang memanfaatkan tanah liat di sekitarnya sebagai bahan utama pembuatannya. Masyarakat pendukung kompleks percandian ini sudah mengenal teknologi pengolahan tanah liat menjadi bata untuk bahan pembuatan candi dan teknologi pembuatan wadah-wadah dari tanah liat bakar.  H a l ini dibuktikan dengan hampir seluruh unur (14 buah) candi mempergunakan bahan bata dan banyaknya temuan tembikar disekitar kompleks percandian, baik dalam keadaan utuh maupun dalam pecahan.  H a s i l analisis laboratorium terhadap beberapa sampel tembikar dari situs ini memperlihatkan sifat-sifat fisik dan komposisi unsur  k i m i a yang sangat bervariasi dalam kekerasan, berat jenis, porositas, serapan air, dan suhu pembakaran. Kualitas tembikar juga sangat bervariasi, dipengaruhi oleh kondisi bahan baku dan tingkat penguasaan teknologi pembuatannya.
K a t a kunci: Artefak tanah liat bakar, Situs Batujaya, analisis sifat fisik dan kimia.
A B S T R A C T . The use of Baked Clay at the of Blandongan and Jiwa Temples at Batujaya Temple Complex, Karawang Regency,West Java Province: Study on Row Material of Artifacts Based on Laboratory Analyses. T h e site  o f Batujaya,  w h i c h is located at at the Segaran Village, Batujaya District,  K a r a w a n g Regency, West Java Province, is a complex  o f temples (candies) that use clay from the surrounding environment as their main raw material.  T h e people  o f Batujaya have mastered the technology  o f brick-making to build the temples and pottery making.  T h i s is proven by the fact that almost  a l l  o f the 14 candis used baked clay and by the abundance  o f pottery found around the temple complex, both intact and fragmented ones. Result of laboratory analyses on some pottery samples from this site show physical characteristics and compositions of chemical elements,  w h i c h are varied in terms  o f hardness, specific gravity, porosity, water absorption, and baking temperature.  T h e quality of the pottery is also varied, depending on the condition  o f the raw material and the level of technological mastery  o f the potters.
K e y word: artifacts made  o f baked clay, Batujaya site, analysis  o f physical characteristics and chemical analysis.

## P E N D A H U L U A N
Pengolahan tanah liat sebagai salah satu sumberdaya alam merupakan puncak kreativitas kehidupan manusia. Para ahli menyebutkan sebagai tanda "Jejak Tanah dan A p i " dalam kebudayaan manusia, suatu proses dimana tanah liat sebagi bahan baku y a n g  " r a m a h  l i n g k u n g a n "  d i b e n t u k sedemikian rupa, dan setelah mengalami proses pengeringan, pembakaran pada ketinggian suhu tertentu menjadi siap pakai (Soejono, 2000 :2-3 ). Hasil kreativitas yang siap pakai itu tiada lain adalah benda-benda perpanjangan tangan  m a n u s i a  d a l a m melakukan segala aspek kehidupan, yang secara umum disebut terakota (artefak tanah liat bakar).
Manusia mulai membudidayakan bahan tanah liat  i n i sejak mengenal kehidupan bercocok tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika manusia merasakan kebutuhan wadah yang dapat digunakan untuk  m e n y i m p a n serta memasak makanan (Soejono,2000:2-3). Wadah dari tanah liat yang biasanya dipergunakan untuk menyimpan dan memasak makanan  d i k e n a l dengan sebutan tembikar atau gerabah (pottery) dan pada masa prasejarah merupakan perlengkapan yang cukup penting karena relatif tahan air dan api sehingga dapat dipakai menyimpan (storage vessel) atau wadah untuk mengolah makanan (cooking vessel)
Dibandingkan dengan hasil budaya manusia lain, benda-benda yang terbuat dari tanah  l i a t  s e t e l a h  m e n g a l a m i proses pembakaran akan menjadi artefak yang dapat bertahan lama, baik di dalam ruangan terbuka maupun di dalam tanah.
B a t a yang dipergunakan sebagai bahan bangunan pada  C a n d i  J i w a dan fragmen tembikar yang ditemukan di sekitar Candi Blandongan merupakan artefak-artefak yang mempergunakan tanah liat sebagai bahan utama di samping mempergunakan bahan lain sebagai temper seperti debu, pasir
atau sekam padi. Besarnya peranan tanah liat dalam kehidupan masyarakat pendukung Candi Jiwa dan Candi Blandongan pada masa lalu menunjukan bahwa pada masa itu sudah ada teknologi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk menunjang kelangsungan hidupnya
Tanah liat (clay) merupakan deposit partikel terhalus akibat proses pelapukan batu-batuan tertentu, sedangkan batuan adalah campuran dari mineral-mineral yang m e m p u n y a i sifat  f i s i k dan  k i m i a  y a n g bervariasi. Mineral adalah zat yang terbentuk di alam dengan sifat-sifat kimia, fisika yang berbeda-beda seperti  k u a r s a  ( S i 0 2 ) , orthoclase ( K A l S i 3 O g ) , dan calcite ( C a C 0 3 ) . Pelapukan batuan menjadi ganesa tanah
Foto 1 : Candi Jiwa Dengan Bahan Bata
melalui proses alam dimana berlangsung pemecahan serta transformasi batu-batuan dan mineral-mineral menjadi bahan lepas. Proses pelapukan ini sangat dipengaruhi oleh i k l i m dan tipe atau  j e n i s batu-batuan induknya. Dengan kata lain komposisi bahan (unsur-unsur kimia tanah) sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan dari batuan yang m e l a p u k serta  f a k t o r - f a k t o r  l a i n  y a n g mempengaruhi pelapukan tersebut. Faktor - faktor yang ^jempengaruhi pembentukan tanah adalah  i k l i m ,  j a s a d hidup, bahan induk, topografi dan waktu (Bailey, 1990 : 13).
Pemanfaatan Tanah Liat Bakar pada Situs Candi Blandongan dan Candi Jiwa
K o m p o s i s i bahan  ( u n s u r - u n s u r k i m i a ) yang terkandung dalam tanah liat sangat mempengaruhi produk yang dihasilkan seperti bata maupun tembikar. Selain faktor b a h a n  k u a l i t a s  t e m b i k a r  j u g a sangat dipengaruhi oleh teknologi pembuatannya seperti pengolahan bahan (tambahan atau campuran beberapa temper), pembentukan, pengeringan, teknik dan suhu pembakaran dan teknik penyimpanannya. Dari temuan artefak tanah liat (bata merah dan fragmen-fragmen tembikar)  i n i timbul pertanyaan apakah bahan baku (tanah liat) untuk membuat bata pada bangunan candi  j i w a ada perbedaan komposisi unsur kimia dengan bahan baku untuk membuat wadah-wadah (tembikar) yang ditemukan di sekitar candi Blandongan? B a g a i m a n a perbedaan bahan terutama komposisi unsur-unsur kimia dan sifat -fisik beberapa tembikar dengan berbagai tipe yang ditemukan di sekitar Candi Blandongan? Dari m a n a k a h bahan untuk pembuatan bata tersebut?  U n t u k menjawab pertanyaan- pertanyaan  i n i  m a k a  d i l a k u k a n  a n a l i s i s komposisi bahan unsur-unsur kimia berupa beberapa unsur kimia anorganik penyusun tanah liat pembentuk bata dan fragmen tembikar serta analisis beberapa sifat fisik yang meliputi porositas, serapan air, berat jenis, suhu pembakaran dan kekerasan artefak.

## M E T O D E  P E N E L I T I A N 1. Materi Penelitian
Bata dan tembikar merupakan artefak tanah liat yang banyak ditemukan dalam p e n e l i t i a n  a r k e o l o g i .  P a d a bangunan- bangunan masa Hindu-Budha, bata biasanya merupakan bahan bangunan utama, baik bangunan profan maupun sakral. Tembikar sebagian besar dimanfaatkan sebagai wadah sudah ditemukan sejak masa prasejarah, walaupun dengan kualitas yang masih sangat rendah  j i k a dibandingkan dengan temuan dari masa klasik.  H a l ini dilihat dari beberapa indikator seperti suhu pembakaran yang rendah, porositas dan serapan air sangat tinggi. Tembikar yang ditemukan pada masa
Hindu-Budha sudah mempunyai kualitas yang lebih tinggi, hal ini dicirikan dengan bentuk yang lebih tipis, warna yang lebih cerah, suhu p e m b a k a r a n  l e b i h  t i n g g i , serapan dan porositas air lebih kecil dll.
Artefak berupa bata dan tembikar mempergunakan tanah liat sebagai bahan dasar.  T a n a h  l i a t  s e n d i r i  b e r a s a l  d a r i pelapukan batu-batuan yang mengandung unsur-unsur kimia yang berasal dari batuan induknya. Unsur-unsur kimia penyusun tanah liat berasal dari unsur-unsur kimia penyusun mineral seperti, hematit  ( F e 2 0 3 ) , lemonit ( F e 2 0 3 . n  H 2 0 ) , halit  ( N a C l ) , kalsit  ( C a C 0 3 ) , tawas  ( K 2 S 0 4 ) 3 . 2 4  H 2 0 , amfibol, velsfat dll. Warna tanah selain ditentukan oleh kandungan unsur-unsur kimia mineralnya, juga sangat ditentukan oleh kandungan unsur organik tanah, tanah yang gelap disebabkan karena k a n d u n g a n bahan  o r g a n i k  y a n g terdekomposisi sangat tinggi, sedangkan  j i k a kandungan mineral tanah tinggi maka warna tanah agak terang (light) ( B a i l e y ,  9 5 ) . Warna-warna tanah tersebut, termasuk warna t a n a h  l i a t  s e t e l a h  m e n g a l a m i proses pembakaran pada suhu tertentu akan berubah warna. Perubahan warna dari warna tanah mentah dan setelah  m e n g a l a m i proses pembakaran sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu pembakaran dan komposisi unsur-unsur kimia tanah penyusunnya. Tanah liat yang bebas unsur besi akan berwarna abu-abu tetapi setelah di bakar berwarna kelabu atau putih kusam, sedangkan tanah yang kandungan oksida besinya tinggi akan berwarna merah dan setelah mengalami pembakaran akan berubah menjadi kuning sampai merah tua. Tanah yang mempunyai kandungan silika tinggi biasanya ditemukan di daerah pertemuan sungai  ( M c K i n n o n E,1990:8).
Kandungan beberapa unsur kimia di dalam tanah selain akan mempengaruhi kualitas artefak tanah liat yang dihasilkan seperti kekerasan bahan dan warna  j u g a berpengaruh terhadap sifat fisik lainnya. Teknologi pembakaran artefak juga sangat
berpengaruh, karena akan menghasilkan k u a l i t a s api  y a n g berbeda.  T e k n i k pembakaran tembikar secara terbuka akan menghasilkan kualitas api yang lebih rendah karena panas yang dihasilkan menyebar (tidak fokus). Tembikar dan tanah liat bakar yang berasal dari bahan baku yang sama setelah  m e n g a l a m i  p e m b a k a r a n  a k a n menghasilkan tembikar dengan komposisi unsur  k i m i a  y a n g  h a m p i r  s a m a  p u l a . Sedangkan bahan baku (tanah liat) yang diambil dari daerah yang berdekatan akan menghasilkan tanah dengan komposisi unsur kimia yang hampir sama pula. Kualitas artefak tanah liat, baik secara fisik maupun k i m i a ,  a k a n sangat  d i p e n g a r u h i  o l e h k o m p o s i s i  u n s u r - u n s u r  k i m i a tanah penyusunnya dan teknologi pengolahannya ( p e n c a m p u r a n  b a h a n ,  p e n g a d o n a n , pembentukan, pengeringan, pembakaran dan peny i mpanannya).

## 2. Metode Analisis
S a m p e l  y a n g  d i a n a l i s i s pada penelitian ini adalah bata yang di ambil disekitar Candi  J i w a dan merupakan sisa bangunan (bagian kaki) masa lalu, sampel ini diambil pada saat penelitian yang dilakukan oleh Bidang Arkeometri Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tahun 2000. Sedangkan sampel tembikar diambil secara acak dari hasil penelitian Pusat Penelitian Arkeologi dan pengupasan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala  ( B P 3 ) Provinsi Jawa Barat tahun 2002. Sebagai bahan pembanding analisis juga dilakukan terhadap tanah liat bahan baku dalam pembuatan bata yang masih berproduksi sampai saat ini dan letaknya tidak jauh dari situs ini. Pengelompokan tipe-tipe tembikar berdasarkan perbedaan wanj^, sedangkan sampel no. 3 merupakan tembikar yang diperkirakan berasal dari Arikamedu (India S e l a t a n )  T e m b i k a r  j e n i s  A r i k a m e d u mempunyai ciri berwarna hitam dibagian permukaan luar, merah dibagian permukaan dalam dan mempunyai hiasan dengan teknis
hias cungkil atau gores. Untuk mengetahui komposisi unsur kimia bahan pada sampel bata dan tembikar yang berasal dari situs B a t u j a y a  i n i  m e n g g u n a k a n metode spektrofotometri sinar tampak (kolorimetri) dan metode volumetri. Sedangkan analisis s i f a t - s i f a t  f i s i k artefak tanah  l i a t  i n i m e n g g u n a k a n beberapa metode  y a n g dikerjakan di laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
Peralatan yang diperlukan dalam analisis ini adalah:
a. Timbangan anal itik b. Botol timbang
c. Oven
d. Timbangan hydrostatik
e.  A i r dalam bak air
f. Munsell Standart Soil Colour Cart
g. Cawan Nikel
h. Pengaduk kaca
i . Lemari asam
j . Gelas ukur
k. Erlenmeyer
1. Muffle Furnance
m. Penjepit
n. Skala Mohs
o. Eksikator
p. Kaliper
q. Buret
r. Pipet tetes
s. Botol ukur
t. pH-meter
u. Penjepit
v. Corong pemisah
w. Dan lain-lain peralatan gelas yang biasa dipergunakan di laboratorium
Sedangkan bahan-bahan kimia yang dipergunakan dalam analisis ini adalah: a. asam klorida  ( H C L )
b. asam sulfat  ( H 2 S 0 4 )
c. natrium hidroksida  ( N a O H )
d. kalium hidroksida  ( K O H )
e. natrium karbonat  ( N a 2 C 0 3 ) f. pengkompleks  ( N a 2 E D T A )
g. beberapa indikator kimia
Pemanfaatan Tanah Liat Bakar pada Situs Candi Blandongan dan Candi Jiwa

## 3. Analisis komposisi Unsur Kimia
Sampel tanah liat bakar (bata dan t e m b i k a r ) sebelum diperlakukan dalam tahapan analisis terlebih dahulu dibersihkan dari segala macam kotoran dengan cara mencuci dan menyikat dengan sikat halus baru kemudian dikeringkan dengan panas matahari maupun oven dengan suhu 100  U C - 110  U C . Setelah sampel bersih dan dalam keadaan  k e r i n g baru  d i l a k u k a n analisis dengan tahapan-tahapan tertentu. Artefak tanah liat bakar yang dipergunakan untuk analisis harus dalam bentuk cairan, sehingga h a r u s  d i l a k u k a n  p e l e b u r a n dengan menggunakan panas yang tinggi. Adapun urutan kerja (metode analisis) yang dilakukan adalah:

## a. Peleburan Sampel
Sampel dalam keadaan siap analisis (bersih dan kering) kemudian digerus sampai halus mempergunakan  c a w a n porselin, kemudian di ayak mempergunakan ayakan tanah dengan ukuran kurang lebih 100 mesh, ayakan ini kemudian diambil sebanyak 0,5 gram. Sampel tanah ini kemudian dimasukan ke dalam cawan nikel, kemudian ditambahkan 7,5 gram natrium karbonat  ( N a , C 0 3 ) dan 1,0 gram kalium hidroksida  ( K O H ) .  K e d u a bahan kimia ini (dalam bentuk kristal putih) kemudian diaduk rata mempergunakan pengaduk kaca atau plastik. Setelah teraduk rata kemudian dimasukan ke dalam mufle furnanee dan kemudian suhu dihidupkan sampai mencapai 700  U C dan dipertahankan sampai kurang lebih 1  j a m , setelah waktu ini maka diharapkan semua sampel telah melebur dan berwarna merah api. Hasil leburan ini kemudian ditunggu sampai dingin dan  b e r w a r n a abu-abu, setelah  d i n g i n kemudian di cuci mempergunakan larutan asam klorida (HC1) dengan konsentrasi 2  N . Pencucian dilakukan sampai semua sampel larut dan kemudian dimasukan ke dalam erlenmeyer dengan ukuran 250  m l dan diencerkan mempergunakan aquades sampai tanda batas. Sampel artefak tanah liat (bata
dan tembikar) sudah berubah menjadi sampel dalam bentuk larutan dan siap dipergunakan sebagai  s a m p e l  a n a l i s i s  b a i k  s e c a r a kolorimetri maupun secara volumetri.

## b. Analisis Kimia
Prinsip kerja analisis mempergunakan spketrofotometri sinar tampak adalah sampel yang dianalisis harus mempunyai sifat-sifat kolorimetri yang baik, seperti zat tersebut harus berwarna. Untuk sampel yang tidak berwarna, seperti sampel yang dianalisis dari Batujaya harus dirubah ke dalam bentuk l a r u t a n  y a n g  b e r w a r n a dengan  c a r a m e r e a k s i k a n n y a dengan suatu pereaksi pembentuk warna {chromogenic reagent).
T i d a k  s e m u a  p e r e a k s i  k i m i a dapat dipergunakan dalam reaksi pembentukan warna ini, pereaksi yang menimbulkan warna itu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
- reaksinya dengan zat yang dianalisa harus selektif dan sensitif
- tak boleh membentuk warna dengan zat- zat lain yang ada di dalam larutan,
- reaksinya dengan zat yang dianalisa harus berlangsung dengan cepat dan kuantitatif (sempurna),
- warna yang ditimbulkan harus stabil untuk jangka waktu yang panjang,
- pengaruh pH terhadap kompleks berwarna yang terjadi harus diketahui.
Warna larutan hasil reaksi antara sampel dengan pereaksi yang telah memenuhi persyaratan tadi harus mempunyai sifat-sifat:
- Kestabilan warna untuk waktu yang cukup guna memungkinkan pengukuran absorbans dengan teliti.
- Warna larutan yang akan di ukur harus mempunyai intensitas yang cukup tinggi sehingga absorptivitasnya besar.
- Warna larutan yang diukur sebaiknya bebas dari pengaruh variasi-variasi kecil dalam nilai pH, suhu dan kondisi - kondisi lain.
- Hasil reaksi yang berwarna itu harus dapat
larut dalam pelarut yang dipakai.
- Sistem yang berwarna itu harus memenuhi
Hukum Lambert-Beer.
Setelah syarat-syarat ini terpenuhi maka dilakukan analisis secara spektro- fotometri dimana dilakukan langkah-langkah berupa pemilihan penjang gelombang serapan m a k s i m u m , pembuatan  k u r v a  k a l i b r a s i antara absorbans  ( A ) dan transmitans  ( % T ) , pengukuran absorbans untuk setiap cuplikan kemudian dimasukan ke dalam persamaan k a l i b r a s i di atas dan konsentrasi setiap cuplikan dapat ditentukan.

## 4. Analisis Sifat-sifat Fisik
Analisis fisik adalah analisis bentuk yang nampak di permukaan artefak bata dan tembikar seperti: ruang-ruang kosong (pori- pori), warna, kekerasan, suhu pembakaran. S a m p e l  ( b a t a dan  t e m b i k a r )  s e b e l u m dilakukan analisis harus dalam kondisi bersih dan kering guna menunjang keakuratan data yang dihasilkan. Analisis fisik itu meliputi:

## a. Analisis Uji Ulang Pembakaran
Sampel tembikar dan bata yang kering dan dalam keadaan bersih (siap untuk dianalisis) kemudian dipotong- potong menjadi 9 bagian dengan ukuran 1 x 1 cm. Poto n gan-potongan ini selanjutnya dimasukan ke dalam mufle furnance dengan posisi tersusun rapi (berjejer untuk setiap sampel), sedangkan satu bagian untuk tiap-tiap sampel diletakan di luar sebagai sampel blanko (pembanding). Setelah sampel semua berada di dalam mufle furnance m a k a  s u h u alat  i n i dihidupkan dan setelah suhu mencapai 350 °C, maka satu bagian untuk tiap sampel dikeluarkan dan diletakkan sejajar dengan sampel blanko. Pelaksanaan ini diulangi untuk setiap range suhu 50 °C sampai suhu mencapai 800 °C sehingga semua sampel melakukan uji ulang pembakaran. Setelah semua sampel mendapatkan perlakuan y a n g  s a m a ,  m a k a semua  s a m p e l
dibandingkan dengan sampel blanko pada saat tembikar dan bata pada suhu tertentu yang mempunyai warna paling mendekati dengan warna sampel blanko merupakan suhu pembakaran tembikar tersebut pada masa lalu.

## b. Analisis Porositas, Serapan Air dan Berat Jenis
-. Sampel (bata dan tembikar) yang sudah bersih dimasukkan kembali ke dalam oven dengan temperatur 100 °C - 105 °C selama kurang lebih 24  j a m , setelah i t u  d i k e l u a r k a n  d a r i  o v e n dan dimasukkan ke dalam eksikator lalu ditimbang.  K e g i a t a n  i n i  d i l a k u k a n secara berulang-ulang sampai mencapai berat sampel yang konstan atau berat stabil dan dinyatakan sebagai  M l (berat kering).
-. Sampel dalam keadaan kering kemudian dilakukan penetrasi mempergunakan air d i n g i n  ( s u h u ruang) di  d a l a m bak perendam selama kurang lebih 24  j a m (sampel harus dalam keadaan terendam
s e l u r u h n y a  s e l a m a  w a k t u  y a n g diperlakukan).
-. Setelah penetrasi  i n i selesai,  m a k a sampel ini kemudian ditimbang dengan t i m b a n g a n  h y d r o s t a t i s  ( s a m p e l d i t i m b a n g di  d a l a m  a i r )  s e c a r a bergantian satu persatu selanjutnya dihitung sebagai  M 2 .
-. Sampel tembikar yang telah ditimbang ini kemudian diangkat dan diletakkan di ruang terbuka mempergunakan alas kertas putih (supaya tetesan air mudah terserap) sampai sampel tidak ada lagi tetesan air, baru kemudian ditimbang lagi dalam keadaan lembab dan dihitung sebagai  M 3 .
-. Besarnya nilai porositas,serapan air dan berat  j e n i s  s a m p e l  ( t e m b i k a r dan k e r a m i k )  k e m u d i a n  d i  h i t u n g menggunakan kaidah-kaidah  H u k u m Archimedes.
Pemanfaatan Tanah Liat Bakar pada Situs Candi Blandongan dan Candi Jiwa

## c.  U j i Kekerasan Tembikar
U n t u k  m e n g e t a h u i  k e k e r a s a n (strength) suatu tembikar atau bata, maka prinsip kerjanya adalah membandingkan sampel yang di analisis dengan sampel pembanding  ( m i n e r a l penguji).  D a l a m a n a l i s i s  i n i  s a m p e l  p e m b a n d i n g  y a n g dipergunakan adalah Skala Mohs, pada saat sampel  t e m b i k a r atau bata  m e n g a l a m i goresan setelah di padukan (digoreskan) dengan mineral penguji maka kekerasan tembikar atau keramik ini berada di bawah
kekerasan mineral penguj i. Sedangkan j ika tembikar atau bata sampai tidak tergores dan mineral penguji yang meninggalkan goresan maka kekerasan tembikar atau keramik ini berada di atas kekerasan mineral penguji. Besar  k e c i l n y a kekerasan tembikar atau keramik nilainya dapat dilihat pada tabel yang tertera  d a l a m alat  m i n e r a l penguji  i n i sedangkan ukurannya dinyatakan dengan Mohs. Mineral penguji yang dipergunakan mempunyai nilai kekerasan yang berbeda- beda seperti terlihat pada tabel 1.
Tabel 1: Skala Mohs dengan konversi relatifnya (Edward, 1996)
Mineral Tingkat Kekerasan Pengujian Sederhana Talc 1 Terkelupas oleh kuku manusia Gypsum 2 Tergores oleh kuku manusia Calcite 3 Tergores oleh paku besi Fluorite 4 Tergores oleh kaca Apatite 5 Tergores oleh pisau lipat Orthoclase 6 Tergores oleh kuarsa Quartz 7 Tergores oleh paku baja Topaz 8 Tergores oleh batu Zamrut Cofundum 9 Tergores oleh batu berlian Diamond 10 Tak tergores oleh apapun

## d. Penentuan Warna
Prinsip kerja dalam penentuan warna tembikar dan bata adalah hampir sama dengan pelaksanaan uji kekerasan tembikar. Pada penentuan warna tembikar diusahakan mempergunakan warna yang segar tetapi dapat juga dilakukan terhadap sampel secara langsung (kondisi warna tampak seperti sampel), warna yang dimiliki oleh sampel tembikar dibandingkan dengan warna yang terdapat pada Munsell Standart Soil Colour Chart. Warna tembikar yang sama atau paling mendekati dengan warna dalam buku
Skala Munsell ini dinyatakan sebagai warna tembikar yang dengan akurat dapat diukur dengan tiga sifat-sifat prinsip warnanya yaitu H U E ,  V A L U E dan  C H R O M A . Besaran warna tembikar biasanya dinyatakan dalam Y R , misalnya warna tembikar 7,5  Y R , 6/4
(coklat) artinya 7,5  Y R adalah  H U E (panjang gelombang dominan atau warna dari cahaya) angka 6 adalah  V A L U E (kekerasan cahaya atau brilliance adalah jumlah total cahaya) dan angka 4 adalah  C H R O M A (kemurnian relatif dari panjang gelombang cahaya yang dominan).

## H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N

## L Hasil Analisis
Hasil analisis komposisi unsur tembikar dapat dilihat pada tabel 2, sedangkan hasil analisis sifat-sifat fisik diuraikan pada tabel 1.3 di bawah ini.
Tabel 2: Hasil Analisis Komposisi Unsur Kimia Tembikar dari Situs Blandongan Batujaya.
No. Silikat ( S i 0 2 ) % Almunium (A1203) % Kalsium (CaO) % Magnesium (MgO) % Besi (Fe) % L O I (%) 1. 82,25 0,017 3,00 3,00 2,50 7,29 2. 72,00 0,015 2,00 2,00 4,50 6,93 3. 80,25 0,020 3,00 2,00 4,00 8,88 4. 56,00 14,40 3,01 0,22 10,30 5. 54,00 16,50 2,03 0,23 3,40
Keterangan:
1. Tembikar dari Situs Blandongan Type 1
2. Tembikar dari Situs Blandongan Type 2
3. Tembikar dari Situs Blandongan Type 3
4. Sampel Bata dari Candi  J i w a
5. Bahan baku tanah untuk pembuatan bata (sekarang)
Tabel 3: Hasil Analisis Sifat-sifat Fisik Tembikar dari Situs Blandongan Batujaya
Kabupaten Kerawang Provinsi Jawa Barat No. Porositas Berat Jenis Gram/ml Serapan Air Kekerasan (S.Mohs)/Tebal (mm) Suhu Pembakaran L 7,76 % k 2,24 3,62 3,5/4,15 600 °C 2. 9,37 % 2,21 4,47 3,0 / 5,22 550 °C 3. 0,78 % 2,12 0,37 3,5 / 5,45 600 °C
Keterangan Sampel pada Tabel 1 dan 2:
L Sampel No. 1 tembikar yang paling dominan ditemukan di Candi Blandongan situs
Batujaya (Type 1)
2. Sampel No.2 tembikar yang paling dominan ditemukan di Candi  J i w a situs Batujaya (Type 2)
3. Sampel No. 3 Tembikar yang berasal dari Arikamedu (India Selatan) yang ditemukan di situs Batujaya (Type  3 ) .
Foto 2 : Fragmen tembikar Buni bermotif hias dari Segaran V (Situs Blandongan)

## 2. Pembahasan
Kualitas bahan tanah liat terutama tembikar untuk wadah dan bata sebagai bahan utama dalam pembangunan candi dapat diketahui dengan melihat sifat-sifat fisiknya yang meliputi porositas, serapan air, uji u l a n g  p e m b a k a r a n , berat  j e n i s dan ketebalannya. Besar  k e c i l n y a porositas, serapan air dan kekerasan tembikar selain ditentukan oleh bahan bakunya (tanah liat + bahan temper) maka tinggi rendahnya suhu pembakaran akan berpengaruh langsung pada artefak yang dihasilkan. Pembakaran artefak tanah liat (tembikar dan bata merah) yang berlangsung secara sempurna menghasilkan artefak dengan warna terang yaitu dari warna merah sampai pada abu-abu tergantung komposisi unsur kimia penyusunnya serta tidak adanya sisa-sisa karbon yang tidak habis terbakar (meninggalkan warna hitamZ kusam). Masih tersisanya unsur karbon pada bahan  t e m b i k a r  m e n g a k i b a t k a n  w a r n a tembikar menjadi tidak terang (kehitaman) baik pada bagian dalam (core) maupun pada bagian luar. Dari hasil analisis uji ulang pembakaran maka sampel  n o . l dan no.3 mempunyai suhu pembakaran yang tinggi yaitu mencapai 600 °C, Pembakaran tembikar
dengan suhu tinggi (sempurna) menghasilkan tembikar dengan porositas dan serapan air yang lebih kecil.  H a l ini disebabkan k a r e n a  p o r i - p o r i  y a n g terbentuk akibat  k e l u a r n y a molekul air  ( H , 0 ) pada proses p e m b a k a r a n  a w a l  ( p r o s e s d e h i d r a s i )  y a n g  d i t a n d a i dengan  k e l u a r n y a asap b e r w a r n a abu-abu  s a m p a i k e h i t a m a n .  P a d a  t i n g k a t pembakaran yang sempurna porositas dan serapan air akan m e n j a d i  k e c i l ,  k a r e n a pembakaran pada tingkat yang lebih tinggi (oksidasi) akan terjadi lelehan mineral-mineral dari bahan baku tembikar dan lelehan ini akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tembikar dari situs Batujaya mempunyai porositas dan serapan air yang kecil antara 0,78 % - 9,37 % sedangkan serapan airnya berada pada  k i s a r a n 0,37 % - 4,47  % . S a m p e l  t e m b i k a r  d a r i  s i t u s  B a t u j a y a mempunyai kekerasan yang sedang (kriteria tembikar mempunyai kekerasan sedang yaitu d i b a w a h 3,5  S k a l a  M o h s ) .  D a r i berat j e n i s n y a sampel tembikar dari Batujaya mempunyai berat jenis yang ringan, yaitu d i b a w a h  2 , 2 4 grZml.  T e m b i k a r  y a n g berkualitas sedang harus mempunyai berat jenis antara 2,0 - 3,5 grZml.
H a s i l analisis unsur-unsur  k i m i a penyusun bahan baku tembikar menampakkan unsur utama adalah silikat dalam bentuk SiO, y a i t u antara 72,00 % sampai 82,25  % . Adanya unsur besi yaitu sebesar 2,50 % sampai 4,50 % pada bahan baku tembikar menyebabkan warna merah setelah tembikar mengalami proses pembakaran.  A d a n y a unsur silikat yang dominan pada analisis ini karena unsur silikat merupakan unsur utama pembentuk kulit bumi dan salah satunya berada dalam bentuk tanah liat. Selain dari tanah liat unsur silikat pada sampel tembikar
dapat berasal dari pasir atau debu yang merupakan bahan campuran (temper). Unsur ini pada tembikar dapat berfungsi untuk menambah kekerasan sehingga tidak mudah rapuh. Unsur almunium merupakan unsur ketiga terbanyak pada kulit bumi setelah oksigen dan silikon, jumlahnya mencapai 8,8 % dari masa kulit bumi. Unsur almunium pada bahan baku tembikar dapat berfungsi untuk meninggikan titik lebur, viskositas, m e n a m b a h  k e k e r a s a n serta  k e k u a t a n tembikar.
Foto 3: Fragmen Tembikar halus India di kompleks percandian Batujaya
Tembikar dari situs Blandongan (sampel no. 1) nfeinpunyai kandungan unsur silikat yang paling tinggi yaitu 82,25  % , serta mempunyai suhu pembakaran yang cukup tinggi, yaitu mencapai 600 ° C sehingga menghasilkan tembikar yang keras (3,5  S k a l a  M o h s ) . Pembakaran tembikar pada suhu ini belum mencapai tingkat yang sempurna, hal ini dapat dilihat masih banyaknya sisa karbon y a n g tidak habis  t e r o k s i d a s i .  S e t e l a h dilakukan uji laboratorium dengan melakukan uji ulang pembakaran dengan suhu yang lebih tinggi (700 °C - 750 °C) sisa-sisa karbon ini habis terbakar dan warna hitam berubah menjadi warna merah terang. Warna tembikar sampel no. 1 adalah coklat muda (7,5  Y R 6/ 3), warna ini disebabkan karena tembikar
ini hanya sedikit mengandung unsur besi yaitu 2,50 %. Sampel tembikar no. 3 mempunyai kadar air, porositas dan serapan air paling k e c i l  j i k a dibandingkan dengan sampel lainnya. Salah satu penyebabnya adalah pada bagian permukaan telah mengalami proses penghalusan (diupam) sehingga pada sisi ini mempunyai kerapatan pori yang tinggi serta warna lebih mengkilap.
Hasil perbandingan komposisi unsur a n t a r a  s a m p e l  t e m b i k a r  d a r i  S i t u s Blandongan dan sampel bata dari Candi  J i w a menunjukan perbedaan yang cukup signifikan terutama pada unsur silikat (  S i 0 2 ) dan unsur besi  ( F e ) .  H a l ini dapat  m e n g i n d i k a s i k a n  b a h w a pengerajin melakukan pemilihan bahan baku untuk pembuatan bata dan wadah- wadah dari tanah liat. Kedua unsur ini sangat mempengaruhi hasil benda tanah liat yang dihasilkan terutama kekuatannya setelah dipadukan dengan unsur lain (kalsium) dan mengalami pemanasan.
U j i hilang bakar  ( L O I ) antara sampel tembikar dan bata juga terjadi perbedaan yang cukup signifikan, hal ini dapat terjadi selain sumber bahan yang berbeda  j u g a karena pengaruh teknologi pengolahan awal, yaitu dalam pemilihan tanah liat. Tanah liat untuk pembuatan tembikar biasanya memiliki kualitas yang lebih tinggi seperti kandungan organik lebih kecil, ukuran partikel lebih kecil, plastisitas lebih kecil dll.
Kandungan magnesium dan kalsium dari ketiga sampel ini paling besar terdapat pada sampel no. 1, keberadaan unsur ini di tanah  l i a t sebagai bahan  b a k u  d a l a m pembentukan tembikar berfungsi untuk memperkuat tembikar yang terbentuk setelah bercampur dengan unsur silikat. Sedangkan adanya unsur almunium pada tanah liat dalam proses pembentukan tembikar berfungsi untuk memberi perekat dan menambah plastisitas dalam proses pembentukan adonan sebelum tembikar dibentuk.
Pemanfaatan Tanah Liat Bakar pada Situs Candi Blandongan dan Candi Jiwa

## K E S I M P U L A N
Temuan tembikar di situs Batujaya menunjukan bahwa sumberdaya alam berupa tanah liat memegang peranan penting dalam aktivitas masa lalu di daerah ini. Selain untuk tembikar yang digunakan sebagai wadah, baik untuk keperluan sehari-hari maupun upacara keagamaan, tanah liat juga dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam pembangunan candi (bata) dan pembuatan terakota-terakota l a i n n y a . S e t e l a h  d i l a k u k a n  a n a l i s i s laboratorium terhadap tembikar yang paling banyak ditemukan di situs Batujaya maka diperoleh hasil yang bervariasi baik sifat fisik maupun komposisi unsur kimianya.
H a s i l  a n a l i s i s  l a b o r a t o r i u m menunjukan bahwa tembikar yang ditemukan di situs Batujaya ini proses pembakarannya masih mempergunakan teknik open firing
atau pembakaran terbuka.  H a l ini dapat dilihat dari masih adanya sisa-sisa karbon yang tidak habis terbakar dan ditandai dengan adanya warna hitam pada bagian tengah t e m b i k a r (core). R e n d a h n y a suhu pembakaran ( hanya mencapai 600 °C) dengan teknik open firing ini menghasilkan tembikar dengan kualitas yang lebih rendah, karena pori-pori dan ruang-ruang kosong masih banyak sehingga serapan dan porositas menjadi besar. Komposisi unsur kimia dalam b a h a n  b a k u  ( t a n a h  l i a t )  a k a n sangat berpengaruh terhadap warna dan kualitas tembikar. Warna terutama dipengaruhi oleh besar  k e c i l n y a unsur besi yang biasanya t e r s e d i a  d a l a m bentuk  o k s i d a  b e s i , sedangkan kekuatan tembikar akan banyak dipengaruhi oleh perpaduan unsur silikat (Si) dengan unsur kalsium (Ca).

## P U S T A K A
Astiti,  A . , 1999. Analisis Porositas dan Serapan Air Pada Beberapa Gerabah Dari Situs Kota Waringin Lama (Kalimantan Barat) dan Negeri Baru (Kalimantan Tengah) hal. 63-67. Jurnal Penelitian Balai Arkeologi Bandung Nomor; 5/April/l 999. Balai Arkeologi Bandung. Bandung Astiti,  A , 2000. Teknologi Pembuatan Bata Candi Jiwa, Situs Batujaya (Berdasarkan Analisis Laboratorium). Majalah Arkeologi. Kalpataru. Pusat Penelitian Arkeologi. Jakarta.
Astiti,  A , 2002. Fragmen Wadah Pelebur Logam (?) Dari Situs Boyolangu,Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Amerta. Berkala Arkeologi. Proyek Penelitian dan Pengembangan Arkeologi. Jakarta  B a i l e y , H . H , 1990. Kuliah Ilmu Tanah. Hal. 13- 2 1 . Badan Kerjasama Ilmu Tanah  B K S - P T N Z U S A I D (University  o f Kentucky).
W . U . A . E . Project.
Utomo, Bambang,  B , 2004. Arsitektur Bangunan Suci Masa Hindu-Budha di Jawa Barat. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Proyek Penelitian dan Pengembangan Arkeologi. Jakarta.
Mckinnon,  E , E , 1996. Buku Panduan Keramik. H a l .  7 - 8 , Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jakarta.
Soegondho, S, 1986. Manfaat Uji Pembakaran Ulang Dalam Penelitian Gerabah. Makalah pada Pertemuan Ilmiah IV. Cipanas, Puslit Arkenas. Jakarta.
Prijono, S, 1995. Analisis Unsur Terhadap Gerabah-gerabah Kuna dari Beberapa Situs Arkeologi. Jurnal Penelitian Balai Arkeologi Bandung Nomor;  l / A p r i l / 1 9 9 5 . Balai Arkeologi Bandung. Bandung.
Prijono, S, 1995. Pengukuran Porositas dan Penyerapan Air Fragmen Gerabah Temuan Situs Batu Berak. Provinsi Lampung. Jurnal Penelitian Balai Arkeologi Bandung Nomor;  l / A p r i l / l 995. Balai Arkeologi Bandung. Bandung.
Prijono, S, 2000. Analisis Bahan Organik Tanah Situs Batujaya. Kronik Arkeologi. Puslit Arkenas. Jakarta.
Sumijati Atmosudiro, 1999. Teknologi dan Fungsi Terakota Masa Prasejarah. Cerminan Dinamika Sosial Budaya. Makalah disampaikan dalam Panel sehari Wawasan Seni dan Teknologi Terakota Indonesia. Jakarta.
Soejono, R.P, 1980. Sejarah Nasional Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
Soejono, R.P, 2000. Teknologi. Dalam Kajian Ilmiah Temuan Satu Abad (1900 - 1999). Museum Nasional. Jakarta.
T i m Penyusun, 2003. Analisis Tembikar Batujaya. Subbidang  K l a s i k . Bidang Arkeologi Sejarah dan  A r k e o m e t r i . Pusat Penelitian  A r k e o l o g i .  J a k a r t a .  L P A (tidak terbit).
T i m Penelitian, 1993. Laporan Penelitian Situs Batujaya Tahap II. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Puslit Arkenas. Jakarta (tidak terbit).